56 
NOUVELLES RECHERCHES 
rique d’un blanc pur. Le creuset n’a présenté aucun vestige d’oxyde métal¬ 
lique ni de silicate métallique quelconque. 
Le même traitement a été appliqué à l’argent pulvérulent préparé par le 
sulfite ammoniacal cuivreux, et des phénomènes identiques se sont présentés, 
sauf toutefois l’absence de la coloration jaune intense de la flamme du gaz 
tonnant, qui s’était produite lorsque l’argent provenant de la réduction du 
chlorure a été chauffé près de son point d’ébullition. 
Avant de soumettre l’argent que je voulais éprouver à l’action de la flamme 
du gaz tonnant, j’avais eu soin d’exposer préalablement l’intérieur du creuset de 
chaux du marbre à l’action de la chaleur du même gaz tonnant, pour éliminer 
de cette chaux, autant que possible, les matières volatilisables, qui impri¬ 
ment une coloration propre à la flamme. J’ai observé à cette occasion qu’indis- 
tinctement tous les marbres renferment notablement du sodium; que beau¬ 
coup contiennent du strontium et du lithium . A l’aide de la méthode que 
j’indique plus loin, j’ai procédé à la comparaison des argents affinés avec 
ceux dont ils sont provenus, et avec l’argent type préparé par l’électrolyse du 
cyanure d’argent et d’ammonium. Ayant été frappé de la facilité avec laquelle 
on peut faire bouillir vivement et distiller l’argent dans la flamme du gaz ton¬ 
nant , fait du reste que MM. Henri Sainte-Claire Deville et De Bray 1 avaient 
déjà remarqué, j’ai voulu en profiter dans le double but de me procurer de 
l’argent distillé, et de m’assurer en même temps si l’argent affiné, comme je 
viens de le dire, retient encore quelques traces de matières fixes capables 
de s’unir à la chaux. 
Dans ce but, j’ai fait creuser dans un bloc de chaux cerclé, préparé à l’aide 
du marbre blanc, de vingt-cinq à trente centimètres de longueur sur dix 
centimètres de largeur et de hauteur, une cavité circulaire de trois centi¬ 
mètres de diamètre et de deux centimètres de profondeur, en communication 
avec un plan incliné également de trois centimètres de largeur sur un demi- 
centimètre de profondeur au plus, et servant de condensateur à la vapeur 
d’argent. Ce plan incliné était terminé par un réservoir faisant office de réci¬ 
pient au métal liquéfié, comme le montre la figure. 
1 Ann. de chimie et de physique, t. LVI, p. 413. 
